1234 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



quaternaires. Les chiffres mentionnés pour le degré d'écrouissage indiquent 

 la réduction totale d'épaisseur subie par le métal, après les passes de lami- 

 nage à froid au moyen desquelles il a été amené à l'épaisseur de {'-, de 

 millimètre; par exemple, pour l'écrouissage de ,-,;, on est parti d'une feuille 

 ayant une épaisseur de -j^ de millimètre. 



L'examen de ces résultats montre que, dans les barrettes soumises à 

 l'extension parallèlement au sens du laminage, les orientations conjuguées 

 suivant lesquelles a lieu le mouvement moléculaire font avec la direction 

 de l'effort un angle qui, minimum pour le métal recuit, augmente avec 

 l'intensité de l'écrouissage. 



En second lieu, la distribution des déformations est loin d'être la même, 

 quand le métal est écroui, ou quand il est recuit. 



Dans le premier cas, on obtient des strictions obliques discontinues, 

 indépendantes les unes des autres, d'autant moins nombreuses et d'autant 

 plus accentuées que la valeur de l'écrouissage est plus considérable. 



Dans le second cas, le mêlai peut se comporter de trois manières diffé- 

 rentes : 



a. Le mouvement moléculaire n'est observable directement qu'au mo- 

 ment de l'allongement de striction, dans la région où celle-ci se forme, 

 et, pour le déceler dans les phases antérieures, on doit recourir au procédé 

 des encoches. 



h. Le métal donne lieu, à partir d'une charge notablement inférieure à 

 la charge maxima, au phénomène des larges rubans obliques venant recou- 

 vrir successivement toutes les régions de la lamelle, et ne produisant, à 

 tout instant, que des dénivellations extrêmement faibles par rapport à 

 l'ensemble de la surface. 



c. Il y a production de strictions, distinctes les unes des autres, analogues 

 à celles des métaux écrouis, mais constituant toutefois des dépressions 

 beaucoup moins importantes. 



Les particularités qu'on observe ainsi dans la répartition des déforma- 

 tions semblent pouvoir s'expliquer de la manière suivante : 



Quand le métal est homogène, comme slructure et comme composition, 

 le mouvement moléculaire se produit simullanémenl dans tous les points à 

 la fois, pour chaque valeur de l'elFort, sans que, par suite, son orientation 

 puisse se manifester sur la barrette. C'est, en général, le cas des métaux 

 recuits. 



